358 Zweiter Abschnitt. Harze. 



II. (20 Proz. in Soda unluslich). 



Mankopaloresen C2oH 32 12 Proz. 



Atherisches 01 J ) 6 



Wasser 2 



Spuren BitterstofT (Bernsteinsaure) und 



verunreinigende Substanzen .... 1 



b) Manilakopal 2 ) hart (glanzend). Der Schmelzpunkt dieses 

 Harzes liegt bei 120, die Luslichkeit desselben ist ahnlich wie bei der 

 soeben beschriebenen Sorte. 



Das Harz besteht aus nachfolgenden Substanzen: 



I. Freie Harzsauren (80 Proz. in Soda loslich). 



[> Mankopalolsaure (amorph) C 10 H 18 2 80 Proz. 



P"' 



II. (20 Proz. in Soda unluslich). 



Mankopaloresen C2oH 32 12 Proz. 



Atherisches 01 3 ) 5 



W.asser 2 



Spuren BitterstofT (Bernsteinsaure) und 

 verunreinigende Substanzen .... \ 



Der Unterschied zwischen den beiden Proben von Manilakopal be- 

 steht darin, dafi aus der einen Kopalsorte eine kleine Menge einer 

 kristallisierten Saure gewonnen werden konnte, die in der anderen fehlte. 



C. Sansibarkopal. 



Tschirch und Stephan 4 ) untersuchten einen Sansibarkopal und 

 fanden, daB sich dieser teilweise in Azeton, Benzol, Eisessig, Chloro- 

 form, Petrolather, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Ather und Amylalkohol, 

 reichlich in Mischungen von Alkohol mit Ather, Benzol oder Chloroform, 

 vollstandig bei langerer Digestion in 96 proz. Alkohol und Schwefel- 

 siiure lost. 



Das mit Alkohol gereinigte Harz bildet einen weifien Korper, der 

 von obengenannten LOsungsmitteln reichlicher als das Rohharz aufge- 

 nommen wird und aus dem sich zwei Sauren, die Trachylolsaure 



1) Das atherische 01 bijdet in frischem Zustande eine wasserhelle, leicht beweg- 

 liche Fliissigkeit von angenehmem Geruche. Der Siedepunkt liegt zwischen 165 170. 

 (Tschirch-Koch, 1. c., p. 219.) 



2) Tschirch und Koch, Archiv d. Pharm. 240 (1902), p. 229. 



3) Das atherische 01 unterscheidet sich in nichts von dem aus Manilakopal 

 (weich - - matt) erhaltenen. 



4) Tschirch und Stephan, Archiv d. Pharm. 234 (1896), p. 552. 



